REGLAMENTO PARA LA RECEPCIÓN DE LAS CALES HIDRÁULICAS 107 



de MOÜ gramos ni excederá de 1400 (peso medio de diez medidas). 



Art. 12. Cernidas poruña tela de 900 mallas por centímetro cua- 

 drado, no deberá dejar residuo majorde 15 7o y deberán contener 

 al menos 35 %de polvo impalpable, pasado por una tela de 5000 

 mallas en centímetro cuadrado. 



Art. 13. Deberán fraguar en más de 30 minutos y en menos de 

 26 horas, salvo que en las especificaciones se exija un límite dife- 

 rente. 



El procedimiento de ensayo será el determinado en el artículo 4° 

 para las cales hidráulicas ; como asimismo en los casos del 

 artículo 5°. 



Art. 14. Deberá someterse á las pruebas de ¡as placas metálicas 

 y de vidrio, en la forma indicada en los artículo 6° y V". 



Art. 15. Deberán resistirá la tracción por lo menos: 



8 kilogramos por cent. cuad. al cabo de 2 dias de inmersión. 



15 — — _ de? — 



18 — — — de 15 — 



25 — — — de 28 — 



Las pruebas que se harán confeccionando y tratando las muestras 

 como se ha determinado en el artículo 8" para las cales, y sacando 

 el promedio de las cuatro cifras más elevadas. La prueba á 28 dias 

 de inmersión será considerada como decisiva. 



Art. 17. A más de los ensayos mencionados en el artículo ante- 

 rior, se practicarán otros sobre morteros, formadosde una parte de 

 cemento y tres de arena, los que se verificarán, observando lo pres- 

 crito en el artículo 8°, debiendo dar los siguientes resultados, alas 

 pruebas á la tracción: 



A los 5 dias 2 kilogramos 37. 



A los 10 id 5 id 38. 



A los 15 id 7 id 24. 



A los 30 id 9 id 31. 



La arena empleada deberá ser lavada y su grano será tal que 

 pase por una zaranda de 60 mallas por centímetro cuadrado y no 

 pase por una de 120 mallas; el espesor de los alambres debe ser de 

 0,00035. 



Art. 37. Preparadas las muestras, como se han indicado en el 



